- 21 - 



óxido de hierro 98, 77 



oxídulo « « 1, 23. 

 c) Un cristal grande, cuya superficie era muy sóli- 

 da, de un color rojo, en el interior de una estructu- 

 ra casi compacta, sin magnetismo sensible, mostra- 

 ba en su centro solamente 2, 83 por ciento de oxí- 

 dulo de hierro; en sus partes esteriores apénas al- 

 gún vestigio de él. Este cristal fué sacado de una 

 piedra compuesta de cuarzo, mica descompuesta, 

 hierro pardo y malaquita. En el cuarzo he hallado 

 huecos correspondientes á octáedros, en parte casi 

 vacíos, en parte con algo de hierro oligisto ocrá- 

 ceo. El último era muy flojo y mostraba á veces una 

 testura celular correspondiente á los cruceros del 

 octáedro. La composición era óxido de hierro, sin 

 ningún vestijio de oxídulo. En la misma piedra se ha- 

 llaban también cristales que revelaban tener magne- 

 tismo. 



a) Al fin he analizado algunos cristales completa- 

 mente compactos, sin vestigio alguno de magnetis- 

 mo, ni en el centro, ni en el esterior, de color igual- 

 mente rojo, de un peso absoluto de 4, 87 y una du- 

 reza de cerca de 3 — 4, que estaban sueltos en la su- 

 perficie de la tierra, sobre la cual no he hallado nin- 

 gún contenido de oxídulo, y que representan la 

 completísima metamórfosis de. hierro magnético en 

 hierro olijisto. 



Las consecuencias de mis ensayes mencionados 

 son las siguientes: 



1. El mineral descrito es completamente idéntico 

 al que Breithaupt ha introducido bajo el nombre de 

 «martita». 



2. Este mineral no tiene una composición quími- 

 ca constante, pues varía entre la composición 

 Fé3 04 (31 por ciento de oxídulo y 69 p. c. óxido de 

 hierro) y Fe2 03 (hierro olijisto ú óxido de hierro). 



3. Se han observado casi siempre simples octáe- 

 dros; raras veces caras del cubo. 



4. Los cristales tienen en su centro un contenido 

 mayor del oxídulo de hierro, que en sus partes es- 

 teriores. 



